12 C. Doeltei-, 



wegen der Zartheit der Nadeln nicht geben. Immer stehen diese 

 Aggregate mit ihrer Längsrichtung senkrecht zur Tiegelwand. 



Wird so abgekühlt, daß die Schmelze in dem stromlosen 

 Ofen belassen wird, so zeigt sich im Schliff ein holokrystallines, 

 grobkörniges Aggregat von Klinobronzit und Bronzit. Dabei ist 

 zu beobachten, daß Übergänge zwischen Enstatit und Klino- 

 enstatit derart sich einstellen, daß die anfänglich grobe Ver- 

 zwillingung der Individuen von Klinoenstatit nach (100) immer 

 feiner wird, bis sie schließlich nicht mehr wahrgenommen wird 

 und scheinbar rhombische Formen entstehen. Die von vielen 

 Autoren für Klinoenstatit angegebene und charakteristische 

 symmetrische Auslöschung in den Zwillingslamellen nach (100) 

 auf der Z7-Fläche von 26 bis 28° wurde vielfach beobachtet. Die 

 ursprünglich gebildeten grob verzwillingtenKlinoenstatite wirken 

 gewissermaßen impfend auf die noch nicht erstarrte Schmelze 

 ein und so setzen sich immer feiner verzwillingte Partien an. 

 Dasselbe Resultat wird erhalten, wenn man das Pulver im 

 elektrischen Heräusofen erhitzt und dann einer mittelraschen 

 Abkühlung unterwirft. Auch in diesem Falle ist neben Bronzit 

 noch Klinobronzit zu beobachten : 



Wird die Abkühlung drittens so bewerkstelligt, daß ab und 

 zu wieder Strom durch den Ofen geschickt wird, wobei aller- 

 dings nie die Schmelztemperatur erreicht werden darf, so wird 

 die Menge des Klinobronzits immer kleiner, bis schließlich 

 sich ausschließlich reiner Bronzit bildet. 



Zur Kontrolle wurde eine Reihe von Versuchen gemacht, 

 bei denen durch Sinterung Krystalle erhalten wurden. Hier war 

 also das Pulver durch längere Zeit bei einer Temperatur gehalten, 

 die über der von E. T. Allen und Mitarbeitern für Enstatit 

 angegebenen Existenzgrenze (zirka 1290°) lag, so daß sich 

 bei Richtigkeit ihrer Ansicht von der Existenz einer Polymor- 

 phie zwischen Enstatit und Klinoenstatit immer hätte Klino- 

 bronzit, nicht Bronzit bilden müssen. 



Dabei ergab sich aber stets, daß die Hauptmasse der 

 entstandenen Kr3^stalle rhombisch war, während sich nur in 

 sehr geringen Mengen monokliner Pyroxen gebildet hatte, 

 der teilweise wohl auch primär ist und bereits im nicht erhitzten 

 Bronzit gefunden wurde; doch ist bemerkenswert, daß immer 



